Bereln. om nogle udforte anal. Arbeider. 175 
sammenholdte ved en tynd fastklæbende Hinde af Lava — 
vare indvendig af ganske loskornig Sammensætning, saaledes 
at de enkelte forskjelligtfarvede Korn ved Hjælp af en Pincette 
kunde udsoges. Jeg udsogte saaledes af en Olivinkugle, stor 
som en knyttet Haand, fra Dreiser-Weiher Materiale til Ana- 
lyser af begge Farvenuancer, i hvilke jeg formodede en che- 
misk Forskjellighed. En saadan viste sig ogsaa allerede ved 
Forholdet for Syrer, og faldt endelig storre ud end formodet; 
thi medens de gule Korn alle vare ren Olivin, bestode de 
grbnne — eller ved reflecteret Lys de blaa — af et fra Oli- 
vinens Sammensætning ganske forskjelligt Mineral, der nærmest 
inaatte henfores under Augit. Det kan ikke som Olivin op- 
slultes ved Digestion selv med Svovlsyre, medens de vingule 
Korn opslutledes fuldkomrnen allerede ved Saltsyre. Det er 
dernæst et almindelig udbredt Mineral ikke blot i Eifels Oli- 
vinkugler. Jeg har seet ganske de samme kornigt sammen- 
satte Kugler af vingul Olivin og den gronne eiendommelige 
Augitart fra Kupferstein ved Gleichenberg i Sleyermark. 
Analyse 1 er foretaget efter Digestion med Saltsyre. 
Analyse 2 a er foretaget med kulsur Kali, 2 b med Flus- 
syre. 3 er den midlere Sammensætning af begge. Af Al- 
kalier fandtes ingen sikre Spor. Oplosningen af Baserne i 
2 b og efter Kiselsyrens BortskafFelse i 2 a var stærk gron — 
af samme Farve som det naturlige Mineral. Den farvende 
Bestanddel er Chrom. Saavel Lerjord som Jernoxyd viste sig 
dermed forurenet ved disses lorste Bestemmelse. Som den 
bedste Adskillelsesmethode valgtes Smeltning med Salpeter, 
hvorpaa, efter Tilsætning af Eddikesyre og eddikesurt BI y— 
oxyd, Chromoxyd er beregnet af chromsurt Biyoxyd. 
De ringe Spor af Chrom, som fandtes i 1, kunde maaske 
hidrore fra yderst smaa Dele af det gronne Mineral, der kunne 
have fulgt med det ellers omhyggeligt udsogte Materiale 
